ET d'HISTOIRE NATURELLE. 321 



reussissant aussi bien dans des cornues de gnis que dans des 

 tnyTux defer, on peut employer le premier ou le second pro- 

 cede indistinctement. Quant k la nature du vase , je prt-fere 

 qu'd soil de ter, parce tjn'il est plus permeable au cnli)ri.[ue, 

 et nioins sujet a se fondre que le gr6s, surtout lorsqiie celui ci 

 est p^n^ir^ d'alcali , inconvenient cjui empeche de cqjpuire 

 I'opprdtion a sa fin : ce qui n'arrive pas aussi souvent avec 

 le fer. 



PREMIER PROCEDE. 



. On melera exactement 4 parties de charbon animal blen 

 pulverise , avec 5 parties de carbonate de soude sethe au feu 

 sans avoir ^it^ fondu ; on combinera le tput avec sullisante 

 quantiti^ d'fiuile de lin , mais de raaniere k ne pas en faire 

 une pate. 



SECOND PROciDK. 



On prendra deux parties de farina qu'on melera exactement 

 avec une partie de carbonate de soude, prepaid comme dans 

 i'experience prec6dente, on ajoutera a ce ni.lange une sulK- 

 sante quantite d'huile de lin pour qu'il ne cesse pas d'etre 

 pulverulent. 



Quelle que soil I'espece de vase que Ion emploie pour calcinec 

 la matiere, et que ce soit aussi ce jnel.mge ou ceiui du premier 

 proc6d6 , il faut toujours commencer par cluiulVer graduelle- 

 ment. Mais des que la matiere est obscur^ment rouge, on peut 

 augmenter le feu jusqu'a ce que, dans I'interieur de la cornue 

 ou du tuyau de fer , on apper^oive une bt^lle luniiere bleu 

 celeste, et dont I'aureole est verdatre. A cette lumiere succede 

 bientut une vapeur tres abondante qui obscurcit tout I'interieur 

 du vase : c'est le metal qui se degage du melange ; alois il 

 ne faut plus augmenter le feu , car a cette tein|ierat.ure la 

 cornue commence a se fondre, et si le fer resiste mieux, c'est 

 que ralcali le penetre moins promptement que le gres , et aussi 

 parce que la chaleur qu'il re^^oit est p:utt)t transniise d la 

 matiere. 



Pour recueillir le metal a mesure qu'il se forme, on introduit 

 dans le vide du vase une tige de fer bien decape, et comme 

 il ne faut pas lui donner le lemps de rougir , on la retire au 

 bout de 4 a 5 secondes ; alors elie est toute couverte de metal, 

 qu'on enleve en plougeant subiteme it la tige defer dans une 

 cucurbite de verre remplie d essence de lerebeiitbiue. Cette 



Tome LXVI. AVKIL an i8o8. T t 



